520 
MEMORIAS CIENTIFICAS I LITERARI AS 
la viabilidad del procedimiento, los senores Cote i Pierron lle- 
garon a constituir en 1907 una sociedad anonima con 150,000 
francos de capital con el objeto de proseguir las investigacio- 
nes iniciadas, pero en escala industrial. El programa de tra- 
bajo de la Sociedad consistia solamente en probar en escala 
industrial, en una usina de 500 HP de potencia proximamen- 
te, el procedimiento propuesto para el tratamiento directo de 
minerales de Zinc al horno electrico en vista de obtener oxido 
de Zinc comercial, sin ocuparse por el momento de la cuestion 
de la condensacion de los vapores de Zinc metalico, que pre- 
senta dificultades mui apreciables. 
La Sociedad adquirio una pequena planta hidro-electrica 
en los Pirineos que disponia de dos turbo-jeneradores de 250 
HP c/u; la que enviaba su enerjia en forma de corriente tri- 
fase, a 3,000 volts i 50 periodos, al pequeno establecimiento 
electrometalurjico situado a 900 metros de distancia i a proxi- 
midad de una mina de Zinc que le suministraba el mineral 
(blendas). Los transformadores de bajada de potencial del es- 
tablecimiento electro-termico estaban arreglados de manera 
a poder snministar a los hornos la corriente a un potencial 
de 135, 90 o 45 volts. 
Despues de ensayar diversos tipos de hornos construidos 
de diversos materiales i provistos de uno o dos electrodos, los 
esperimentadores dieron preferencia a un horno cilindrico 
con un electrodo central, cuyo crisol de grafita se pone en con- 
tacto con uno de los polos del alternador, el horno estaba cu- 
bierto con una boveda construida de ladrillos de magnesita. 
Un horno de este tipo representado en fotografia 14, consu- 
me 250 HP de enerjia. 
Dentro del horno se carga una mezcla formada de mineral 
de Zinc crudo (blenda) fierro i cal; esta ultima obra como fun- 
dente, mientras que el fierro reacciona a alta temperatura so- 
bre la blenda dando sulfuro de fierro i zinc metalico, que se 
desprende en forma de vapores. La reaccion que tiene lugar 
dentro del horno se espresa por la formula siguiente: 
